1065 
dienst doet, een nietnstabiel element is, dat spontaan in den stabielen 
toestand kan. overgaan. Daarbij treden veranderingen in zijne E.K. 
op, die circa. 6 niiUivolt {bij 0° C) kiuinen bereiken. Daar zoowel 
direkt bij het sanienstellen als bij het staa^i de stabilisatie kan intre- 
den, is dit element als standaard onbrnikbaar. 
Ter geruststelling worde liier aanstonds aan toegevoegd, dat e. p. 
door vervanging van liet genoemde amalgaam door een zoodanig, 
dat 8 gew. proc. kadminmamalgaam bevat, een element kan wortlen 
verkregen, dat tnsschen 0° en -j- 40° (J. in allen deele aan de 
strengste eischen voldoet, die aan eenen standaard belmoren te worden 
gesteld, terwijl voor zulk een element in liet genoemde temperatnnr- 
interval formule (1) geldig is. 
3. Plaatst men zich op het standpunt, dat aan een norniaal- 
element de eisch behoort te worden gesteld, dat het chemisch scdierp 
en eenwaardig (,,eindentig”) is gedefinieerd, opdat het op elk wille- 
keurig oogenblik met zekerheid kan worden gereproduceerd, zoomede, 
dat het op den dnnr konstant is, dan blijkt, dat aan niet één dier 
voorwaarden door het internationale element wordt voldaan. 
Op zeer sprekende wijze wordt dit geïllustreerd door de volgende 
waarnemingen; Twaalt normaaleJementen, volgens het internationale 
voorschrift samengesteld met 12.5 gew. proc. amalgaam door Ernst 
C oHRN en Heldkrman, werden bij verschillende temperaturen 0[) 
hunne E.K. onderzocht, terwijl zij zich in thermostaten bevonden, 
die gedurende 6 — 11 dagen op 0°.02 konstant werden gehouden.') 
De verkregen resultaten zijn in de Tabellen 1, 2, 3 en 4 samen- 
gevat. Terwijl bij 25° C. alle cellen dezelfde E. K. vertoonen 
(1.018J0 Volt), gedragen de elementen 11 en 12 zich bij 20°, 15° en 0° 
geheel afwijkend. Bij 0° wijken zij zelfs niet minder dan ongeveer 
6 millivolt van de waarde der overigen af. Wordeji N". 11 en 12 
op 25° C. teruggebrachi, dan vei'dwijnt het verschil. 
Wij vinden hier dus geheel hetzelfde beeld terug als bij Weston- 
elementen, die een amalgaampool van 14.3 gew. proc. kadmium 
bevatten en voor welke reeds 20 jai-en geleden door een van ons 
beiden^) werd aangetoond, dat zij beneden ±23° metastabiel zijn. 
Het is dan ook juist het gedrag der laatstgenoemde elementen ge- 
weest, dat aanleiding heeft gegeven tot een uitvoerig onderzoek van 
het elektromotorisch gedrag der kadminmamalgamen van vei'schillende 
b Zie voor de elektrische metingen, de bereiding der materialen enz. Dissertatie 
W. D. Helderman, Utrecht 1915. 
2) Deze Verslagen, Vergadering van 30 Jinh 1900. 
Zeitschr f. piiysik. Chemie 34, 621 (1900). 
